764 
A. Beutell, 
des Quecksilbers ließ keinen Zweifel darüber, daß der Schwefel 
zu diesem gewandert war. 
Der Weg für die weitere Untersuchung war nunmehr vor- 
gezeichnet. War der im Hauerit vorhandene freie Schwefel die 
Ursache der Aktivität, so müßte sich diese beseitigen lassen, wenn 
man das Mineral im hohen Vakuum auf 50° erwärmte, da bei 
dieser Temperatur der Schwefel bereits verdampft. 
Ich benutzte zu denVersuchen zunächst Haueritpulver, welches 
ich im elektrischen Ofen auf 50° erwärmte. Schon nach wenigen 
Minuten bildete sich ein fast weißes, schwaches Destillat von 
Schwefel genau wie bei Arsenkies, Glaukodot, Glanzkobalt, Markasit 
und Pyrit. Nach dem Erkalten wurde der Teil des Glasi-ohres, 
welcher das Destillat enthielt, herausgeschnitten und in ein etwas 
weiteres Glasrohr gesteckt, welches hinter einer Einschnürung ein 
kleines Silberblech enthielt. In der üblichen Weise evakuiert und 
zugeschmolzen, ließ ich das Rohr bei Zimmertemperatur liegen. 
Nach 17 Stunden war das Blech blauviolett angelaufen; nach 
9 Tagen zeigte es einen schwarzen dicken Überzug von Schwefelsilber, 
während das Destillat verschwunden ist. Der aus dem Hauerit- 
pulver abdestillierte Schwefel hatte genau dieselbe Wirkung wie 
der Hauerit selbst. Durch weitere Versuche wurde hierauf fest- 
gestellt, daß das Haueritpulver durch genügend langes Erwärmen 
im Vakuum inaktiv gegen Silber gemacht werden konnte. Ich 
schüttete zu diesem Zwecke das Pulver zusammen mit Silberblech 
in ein Glasrohr, welches mit einer Verengung zum Abschmelzen 
versehen und dann an einen Schliff der Quecksilberpumpe an- 
geschmolzen wurde. Nach dem Evakuieren wurde das Rohr zu- 
geschmolzen und dann im elektrischen Ofen weiter erwärmt. Das 
Silberblech bemächtigte sich des freien Schwefels und bedeckte 
sich mit einer dicken Schicht von Schwefelsilber. Nach 24 Stunden 
wurde der Versuch unterbrochen, das Pulver rasch in ein bereits 
vorbereitetes gleiches Rohr mit Silberblech eingeführt und dann 
ebenso behandelt. Erst nach htägigem Erwärmen im Vakuum 
wurde das erwartete Resultat erhalten. Selbst nach stundenlangem 
Erwärmen auf 50° zeigte ein frisch eingeführtes Silberblech auch 
nicht die geringste Anfärbung; das Haueritpulver war inaktiv 
geworden. 
Nach völligem Erkalten wurde das Rohr aufgeschnitten, das 
Pulver auf ein Silberblech geschüttet und an der Luft bei Zimmer- 
temperatur liegen gelassen. Nach 24 Stunden zeigte sich bereits 
eine schwache Anfärbung, und nach 3 Tagen ist das Blech mit 
einem dicken Überzug von SAg 2 bedeckt. Die Oxydation durch 
den Luftsauerstoff hat somit durch neue Schwefelabscheidung dem 
inaktiv gemachten Haueritpulver seine Aktivität wieder gegeben. 
In gleicher Weise wurde ein würfelförmiges, 5 mm großes 
Haueritspaltungsstückchen behandelt, wobei es schon nach 2tägigem 
